SUR LA PEINTURE A L HUILE. 



'i3 



Le 20 mai, à 10 h., ou a 

 étendu sur un morceau de 



api 11 , 



uche. 



Le 21, à 10 heures. 



Le 22. 



Le 23. 



Le 24. 



Le 25. 



Le 26. 



N° r. 

 Huile de liu. 

 Sulfate de plomb. 

 Céruse. 

 Se pelotonnant sous la brosse légèrem 



Frise. 



Sèche. 



Commençant à sécher. 



Sèche. 



Presque sèche. 



Sèche. 



2 e couche 

 3 e couche 



W° 2. 

 Huile de lin. 

 Céruse. 



Ne se pelotonnant pas. 



Prise. 



Sèche. 2 e couche- 



Commençant a sécher. 



Sèche. 3 e couche, 



Presque sèche. 



Sèche. 



4g. Nous avons vu que l'addition d'une huile de lin lithar- 

 girée ou manganésée à de l'huile de lin, rend cette dernière 

 plus siccative, ou, en d'autres termes, plus susceptible d'ab- 

 sorber l'oxygène atmosphérique (i3) ; il est remarquable 

 qu'elle pourra recevoir un accroissement de cette propriété 

 par des corps solides. D'abord, l'huile de lin mêlée à la cé- 

 ruse sèche plus vite que si elle était seule ; on peut donc 

 considérer la céruse comme un siccatif. L'huile de lin mêlée 

 au sulfate de plomb sèche très-lentement. Eh bien, un mé- 

 lange de sulfate de plomb et de céruse sèche aussi vite que 

 l'huile de lin mêlée de céruse. On est donc fondé à dire que 

 le sulfate de plomb a reçu de la présence de la céruse une 

 augmentation de sa propriété siccative. 



5o. Le sous -carbonate de zinc, préparé au moyen de l'azo- 

 tate de zinc et du sous-carbonate du soude, ou le blanc de 

 zinc soumis dans l'eau à un courant d'acide carbonique, est 

 siccatif; et lorsqu'on l'ajoute au blanc de zinc, le mélange 

 sèche plus vite que ne sécherait le mélange d'huile de lin et 

 de blanc de zinc. Le n° i du tableau suivant montre la pro- 

 priété siccative de ce mélange. 



T. XXII. 



9° 



